ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 18 (1) (2015) : 18 – 23
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Pengaruh Penambahan Polivinil Alkohol pada Biomassa Tongkol Jagung-Bulu Ayam sebagai Adsorben Campuran Ion Logam

## Tembaga dan Kromium
Dahlia Nurmalasari a , Rum Hastuti a* , Didik Setiyo Widodo a
a Analytical Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: rum.hastuti@live.undip.ac.id
A r t i c l e   I n f o A b s t r a c t
Keywords: adsorption,
corncob, chicken feather, alcohol polyvinyl, copper, chromium
Research on the effect of addition of polyvinyl alcohol on the biomass of corncob-chicken feathers as an adsorbent of copper and chromium metal ion mixtures has been performed. The aims of this study were to obtain adsorbent made from corncob-chicken feather (A 1 ), polyvinyl alcohol modified corncob-chicken feather adsorbent (A 2 ) and character of the adsorbent produced and to determine the adsorption capacity of the adsorbent. The result of  FTIR  characterization  showed  that  the  addition  of  OH  group  on  the  adsorbent  (A 2 ). While BET results showed that the adsorbent (A 2 ) decreased surface area and total pore volume  by  39.83%  and  21.89%,  while  the  average  pore  size  increased  by  29.54%.  The adsorbent capacity of A 1 and A 2 on the absorption of the best copper and chromium metal ion mixture at the best contact time was at 120 and 90 minutes with the best concentration (1: 1) of 30 ppm. The maximum adsorption capacity by A 1 or A 2 adsorbents for copper metal ions is 2.02 x 10 -3 mol g -1 and 2.49 x 10 -3 mol g -1 , respectively, while for chromium metal ions is 1.49 x 10 -3 mol g -1 and 1.63 x 10 -3 mol g -1 .

## A b s t r a k
Kata Kunci: adsorpsi, tongkol jagung, bulu ayam, polivinil alkohol, tembaga, kromium
Penelitian tentang pengaruh penambahan polivinil alkohol pada biomassa dari (tongkol jagung)-(bulu ayam) sebagai adsorben campuran ion logam tembaga dan kromium telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan adsorben (tongkol jagung)- (bulu ayam) (A 1 ), adsorben (tongkol jagung)-(bulu ayam) termodifikasi polivinil alkohol (A 2 ) dan karakter dari adsorben yang dihasilkan serta menentukan kapasitas adsorpsi dari adsorben. Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan bahwa adanya penambahan gugus OH pada adsorben (A 2 ). Sementara hasil BET menunjukkan bahwa adsorben (A 2 ) mengalami penurunan luas permukaan dan total volume pori sebesar 39,83% dan 21,89%, sedangkan rata-rata  ukuran  pori  mengalami  kenaikan  sebesar  29,54%.  Kemampuan  adsorben  A 1 maupun  A 2 terhadap  penyerapan  campuran  ion  logam  tembaga  dan  kromium  waktu kontak terbaik adalah pada 120 dan 90 menit dengan konsentrasi terbaik (1:1) yaitu 30 ppm.  Kapasitas  adsorpsi  maksimum  oleh  adsorben  A 1 maupun  A 2 untuk  ion  logam tembaga masing-masing sebesar 2,02.10-3 mol g-1 dan 2,49.10-3 mol g-1, sedangkan untuk ion logam kromium sebesar 1,49.10-3 mol g-1 dan 1,63.10-3 mol g-1.

## 1. Pendahuluan
Logam berat merupakan elemen yang berbahaya di permukaan bumi. Logam berat yang ada di dalam limbah contohnya  adalah  kromium  dan  tembaga.  Bila  unsur
logam  kromium (Cr) masuk  dalam  tubuh,  meski  dalam jumlah agak berlebihan biasanya tidaklah menimbulkan pengaruh  yang  buruk  terhadap  tubuh,  karena  unsur kromium (Cr) dalam bentuk ion Cr(III) diperlukan dalam metabolisme  gula  pada  tubuh  manusia.  Kromium(VI)
yang biasa disebut kromat merupakan unsur yang sangat toksik. Penyebaran kromium(VI) biasanya terdapat pada garam  kromat  seperti  NA 2 CrO 4 .  Unsur  logam  berat tembaga (Cu), bila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah berlebihan  akan  menimbulkan  pengaruh-pengaruh buruk terhadap fungsi fisiologis tubuh [1].
Salah  satu  cara  penanganan  terhadap  limbah sebelum limbah dibuang ke lingkungan adalah adsorpsi. Adsorpsi  merupakan  fenomena  yang  melibatkan interaksi  fisik,  kimia  dan  gaya  elektrostatik  antara adsorbat  dengan  adsorben  pada  permukaan  adsorben. Gaya  tarik-menarik  suatu  padatan  dibedakan  menjadi dua  jenis  gaya  yaitu  gaya  fisika  dan  gaya  kimia  yang masing-masing menghasilkan adsorpsi fisika (physisorption) dan adsorpsi kimia (chemisorption).
Penelitian-penelitian  sebelumnya  telah  banyak dikembangkan  teknologi  aplikasi  adsorpsi,  yakni menggunakan  bahan  biomaterial  untuk  menurunkan kadar logam berat dari badan air (biosorpsi). Ramya dkk. [2]  telah  berhasil  melakukan adsorpsi  logam  Cu dan  Ni dengan  adsorben crosslink  chitosan-g-acrylonitrile. Chowdhury  dan  Saha  [3]  telah  berhasil  melakukan adsorpsi  zat  warna methylene  blue  dan  ion  logam  Pb 2+ dalam  air  limbah  dengan  menggunakan  biomassa  bulu ayam. Penelitian lain dilakukan oleh Leyva-Ramos dkk. [4] yang telah berhasil melakukan adsorpsi Zn, Cr, Ni dan Cd  dalam  air  limbah  dengan  menggunakan  tongkol jagung  dan  tongkol  jagung  modifikasi  dengan  asam sitrat.
Sebagai  limbah  hasil  pertanian  tongkol  jagung menurut  Lorenz  dan  Kulp  [5]  mempunyai  kandungan selulosa  (41%)  dan  hemiselulosa  (36%)  yang  cukup tinggi. Tingginya persentase selulosa yang mengandung gugus  hidroksil  (OH)  pada  tongkol  jagung  yang  belum banyak  dimanfaatkan,  dapat  dipakai  sebagai  alternatif bahan baku pembuatan adsorben. Bulu ayam merupakan permasalahan  lain  dari  limbah  hasil  peternakan  yang mengandung  protein  serat  atau  keratin  yaitu  protein kasar  (80,00%),  lemak  kasar  (7,79%)  dan  serat  kasar (0,88%)  [6].  Keratin  mengandung  gugus-gugus  N-H, C=O, O-H, COOH dan S-H [7].
Pada  penelitian  ini  pemanfaatan  tongkol  jagung- bulu  ayam  dengan  modifikasi  polivinil  alkohol  (PVA) sebagai  adsorben  diharapkan  dapat  meningkatkan karakteristik  adsorben  dalam  kemampuan  adsorpsi, permukaan  pori-pori  dan  efektifitas  adsorpsi  untuk mengatasi  ion  logam  campuran  tembaga  dan  kromium dalam limbah cair industri logam.

## 2. Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  timbangan  elektrik,  penyaring Buchner,  kertas saring,  penggilingan  bulu  ayam,  penangas,  alat-alat gelas, magnetic stirrer, spektrofotometer serapan atom (AAS),  spektrofotometer  FTIR,  BET  (Brunauer  Emmett Teller). Bahan-bahan yang digunakan adalah bulu ayam, tongkol  jagung,  polivinil  alkohol,  asam  asetat  (p.a),
NaOH (p,a), dietil eter, gluteraldehid, CuSO 4 .5H 2 O (p.a), K 2 Cr 2 O 7 (p.a), aqubides.

## Preparasi Adsorben Tongkol Jagung
Tongkol  Jagung  dicuci  dan  dikeringkan  kemudian dihaluskan  dan  disaring  hingga  didapatkan  adsorben serbuk tongkol jagung. Adsorben serbuk tongkol jagung yang didapatkan dikarakterisasi dengan FTIR.

## Preparasi Adsorben Bulu Ayam
Bulu ayam dicuci dengan air dan deterjen, kemudian dijemur sampai kering dan hilang baunya. Setelah kering, bulu  ayam  tersebut  dipotong  kecil-kecil  sehingga diperoleh  adsorben  yang  halus.  Adsorben  yang  sudah halus  direndam  dengan  dietileter  selama  24  jam kemudian  disaring  dengan  menggunakan  corong Buchner. Residu yang didapat dikeringkan dengan oven sehingga  didapatkan  adsorben  bulu  ayam,  kemudian adsorben bulu ayam dikarakterisasi dengan FTIR.
Pembuatan Adsorben Tongkol Jagung-Bulu Ayam (A 1 )
Adsorben  bulu  ayam  ditambahkan  dalam  larutan asam asetat 1%. Kemudian dicampur dan diaduk hingga homogen  dengan magnetic  stirrer.  Serbuk  tongkol jagung  kemudian  direndam  dalam  larutan  asam  asetat dan  bulu  ayam  yang  sudah  homogen  selama  30  menit. Setelah itu disaring dan direndam dalam larutan NaOH 1 M  selama  24  jam.  Kemudian,  disaring  dan  direndam kembali  selama  24  jam  dalam  larutan  pengikat  silang glutaraldehid 0,02% (v/v).

## Pembuatan Adsorben Tongkol Jagung-Bulu Ayam
Modifikasi PVA (A 2 )
Larutan  asam  asetat  1%  ditambahkan  PVA  sedikit demi  sedikit  dengan  pemanasan  hingga  homogen. Kemudian  dicampur  dengan  adsorben  bulu  ayam  dan diaduk  dengan magnetic  stirrer.  Serbuk tongkol  jagung kemudian  direndam  dalam  larutan  asam  asetat-bulu ayam-PVA  yang  sudah  homogen  selama  30  menit. Setelah itu disaring dan direndam dalam larutan NaOH 1 M  selama  24  jam.  Kemudian,  disaring  dan  direndam kembali  selama  24  jam  dalam  larutan  pengikat  silang glutaraldehid 0,02% (v/v).
Optimasi Penyerapan Campuran Ion Logam Tembaga dan Kromium pada Adsorben A 1 dan Adsorben A 2

## Variabel Waktu Kontak
Sebanyak  0,5  gram  adsorben  A 1 dan  adsorben  A 2 direndam didalam 50 ml larutan sampel campuran logam (1:1) 10 ppm. Waktu kontak diatur dengan variasi waktu 30-150 menit dengan interval 30 menit. Larutan disaring dan filtrat dianalisis dengan AAS.

## Variabel Konsentrasi
Sebanyak  0,5  gram  adsorben  A 1 dan  adsorben  A 2 masing-masing  direndam  dalam  larutan  sampel campuran logam dengan variasi konsentrasi (1:1) 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm sampai batas waktu serapan optimum dan  pH  5.  Filtratnya  dianalisis  dengan  menggunakan AAS.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 18 (1) (2015) : 18 – 23

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Karakterisasi Adsorben A 1 dan A 2 Menggunakan FTIR Analisis  dengan  menggunakan Fourier  Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) bertujuan untuk menentukan  gugus  fungsi  yang  ada  pada  adsorben tongkol  jagung,  adsorben bulu  ayam,  adsorben  tongkol jagung-bulu  ayam  (A 1 )  dan  adsorben  tongkol  jagung- bulu  ayam  modifikasi  PVA  (A 2 ).  Hasil  analisis  spektra FTIR  dari  masing-masing  adsorben  disajikan  pada gambar 1, 2, 3, dan 4.
Gambar 1. Spektra FTIR Adsorben Tongkol Jagung
Gambar 1 menunjukkan bahwa pada spektra serapan daerah 3410 cm -1 menunjukkan rentang vibrasi ulur OH, vibrasi C-H ulur muncul pada serapan 2922 cm -1 , vibrasi C-O  ulur  muncul  pada  serapan  1039  cm -1 ,  vibrasi  CH 2 muncul  pada  serapan  1427  cm -1 dan  ikatan β -glikosida muncul  pada  serapan  897  cm -1 [8].  Berdasarkan  hasil spektra FTIR dapat disimpulkan bahwa di dalam tongkol jagung terdapat gugus-gugus selulosa.
Gambar 2. Spektra FTIR Adsorben Bulu Ayam
Gambar  2  pada  spektra  serapan  daerah  3294  cm -1 menunjukan  rentang  vibrasi  ulur  O-H  simetris  N-H diperkuat  dengan  adanya  N-H  tekuk  yang  menyerap dekat pada serapan 1543 cm -1 . Vibrasi ulur C-H muncul pada serapan 2931  cm -1 yang diperkuat  C-H  tekuk  pada serapan  1450  cm -1 .  Adanya  pita  serapan  pada  daerah serapan 1651 cm -1 yang diidentifikasi sebagai gugus C=O, pada serapan 1234 cm -1 menandai vibrasi ulur rentangan dari C-O asam karboksilat [9]. Berdasarkan hasil spektra FTIR  dapat  disimpulkan  bahwa  di  dalam  bulu  ayam
terdapat gugus-gugus keratin yaitu N-H, C=O, O-H, dan COOH [7].
Gambar 3. Spektra FTIR Adsorben Tongkol Jagung-Bulu Ayam (A 1 )
Gambar 4. Spektra FTIR Adsorben Tongkol Jagung-Bulu Ayam Modifikasi PVA (A 2 )
Gambar  3  dan  4  dapat  disimpulkan  bahwa  spektra FTIR adsorben A 1 dan A 2 masih mengandung gugus aktif yang  terdapat  pada  selulosa  dari  tongkol  jagung  dan keratin  dari  bulu  ayam  seperti  gambar  1  dan  2.  Hal  ini dikarenakan PVA  mempunyai gugus  yang  sama dengan selulosa  yaitu  gugus  OH  sehingga  tidak  terlihat  adanya perubahan  bilangan  gelombang  yang  menunjukkan gugus baru pada adsorben.
Karakterisasi Adsorben A 1 dan A 2 Menggunakan BET
Analisa  dengan  menggunakan  BET  ( Brunauer, Emmet,  Teller)  bertujuan  untuk  mengetahui  luas permukaan,  rata-rata  pori,  dan  total  volume  pori adsorben. Karakterisasi adsorben (A 1 ) dan adsorben (A 2 ) dengan BET disajikan pada tabel 1.

## Tabel 1: Data Hasil Uji GSA
Hasil Tongkol Jagung-Bulu Ayam Adsorben A 1 Adsorben A 2 Luas Permukaan (m 2 /g) 0.836 0.503 Total Volume Pori (cc/g) 1.23x10 -3 0,9608x10 -3 Rata-rata Pori (Å) 59.008 76.441
Berdasarkan data pada tabel 1 terlihat pada adsorben A 2 mengalami  penurunan  luas  permukaan  dan  total volume  pori  sebesar  39,83%  dan  21,89%,  sedangkan rata-rata pori mengalami peningkatan sebesar 29,54%. Hal  ini  terjadi  karena  adanya  penambahan  PVA  yang berperan  selain  sebagai  penyumbang  gugus  OH  juga
dapat berperan  sebagai  perekat  antara  tongkol  jagung- bulu  ayam  dan  porogenitas.  Dampak  pertambahan ukuran  pori  adalah  akan  mempengaruhi  kemampuan adsorben  dalam  melakukan  penyerapan  terhadap  ion logam  campuran  tembaga dan  kromium  sehingga  hasil yang diperoleh menjadi maksimal.
Optimasi Penyerapan Campuran Ion Logam Tembaga dan Kromium oleh Adsorben A 1 dan A 2

## Variabel Waktu Kontak
Kondisi terbaik untuk waktu kontak dilakukan pada variasi waktu antara 30 sampai 150 menit dengan selang waktu  30  menit  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan waktu  kontak  terbaik  pada  penyerapan  campuran  ion logam tembaga dan kromium oleh adsorben  A 1 maupun adsorben  A 2 .  Salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi proses penyerapan adalah waktu kontak antara adsorben dengan adsorbat. Menurut Cheremisinoff dan Ellerbusch [10],  waktu  kontak  antara  ion  logam  dengan  adsorben sangat mempengaruhi kemampuan serap. Semakin lama waktu  kontak  maka  penyerapan  juga  akan  meningkat sampai pada waktu tertentu akan mencapai maksimum dan setelah itu akan turun kembali [11]. Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi ion logam campuran tembaga dan  kromium  oleh  adsorben  A 1 dan  adsorben  A 2 dilihat pada gambar 5 dan 6.
Gambar 5. Grafik Hubungan antara waktu dengan % kadar logam teradsorps oleh adsorben A 1
Pada  gambar  5  menunjukkan  bahwa  adsorpsi  ion logam  tembaga  dan  kromium  oleh  adsorben  A 1 mengalami  penyerapan  terbaik  yang  sama  yaitu  pada waktu  120  menit  setelah  itu  pada  waktu  150  menit mengalami  penurunan  adsorpsi.  Sedangkan  pada gambar 6 untuk adsorben A 2 waktu kontak terbaik yang diperoleh  dari  ion  logam  tembaga  dan  kromium  yaitu pada  waktu  90  menit,  setelah  itu  pada  waktu  120-150 menit  mengalami  penurunan  adsorpsi.  Hal  ini dikarenakan waktu kontak antara adsorben dan adsorbat yang melebihi waktu kontak terbaik dapat menyebabkan desorpsi.  Desorpsi  merupakan  pelepasan  adsorbat  dari permukaan  adsorben.  Fenomena  ini  terjadi  akibat permukaan  adsorben  telah  jenuh,  sehingga  molekul adsorbat  yang  telah  terjerap  kembali  kedalam  larutan [12].
Gambar 6. Grafik Hubungan antara waktu dengan % kadar logam teradsorps oleh adsorben A 2
Waktu  adsorbsi  terbaik  untuk  adsorben  A 2 lebih singkat  jika  dibandingkan  dengan  adsorben  A 1 .  Waktu adsorpsi  yang  lebih  singkat  menunjukkan  penyerapan yang  terjadi  lebih  cepat,  ini  disebabkan  karena  adanya penambahan  gusus  aktif  OH  dan  membesarnya  ukuran pori adsorben oleh PVA.

## Variabel Konsentrasi
Adsorpsi  ion  logam  tembaga  dan  kromium  pada variasi konsentrasi dilakukan pada kondisi waktu kontak terbaik  untuk  adsorben  A 1 yaitu  120  menit  sedangkan waktu kontak terbaik 90 menit untuk adsroben A 2 dan pH yang  telah  ditetapkan  yaitu  pada  pH  5.  Semakin  besar konsentrasi  larutan  campuran  ion  logam  tembaga  dan kromium  maka  kemampuan  adsorpsi  adsorben  A 1 dan adsorben A 2 juga semakin meningkat.
Gambar 7. Grafik hubungan antara konsentrasi dengan % kadar logam teradsorps oleh adsorben A 1
Terlihat  pada  gambar  7  dan  8,  %  kadar  ion  logam tembaga  dan  kromium  oleh  adsorben  A 1 maupun adsorben  A 2 mencapai  konsentrasi  terbaik  yang  sama yaitu pada 30 ppm. Hal ini disebabkan dengan semakin besar  konsentrasi  larutan  logam  maka  akan  semakin banyak  molekul  ion  logam  yang  berinteraksi  dengan adsorben sehingga pada suatu saat akan mencapai batas optimum adsorpsi.
Gambar 8 Grafik hubungan antara konsentrasi dengan % kadar logam teradsorps oleh adsorben A 2
Kapasitas  adsorpsi  maksimum  masing-masing  ion logam  tembaga  dan  kromium  oleh  adsorben  A 1 dan  A 2 dapat  diinterpretasikan  data  yang  dihasilkan  dengan isotherm adsorpsi Langmuir. Hasil perhitungan dari data tersebut  diperoleh  kapasitas  adsorpsi  maksimum  oleh adsorben  A 1 untuk  ion  logam  tembaga  dan  kromium sebesar 2,02.10 -3 mol g -1 dan 1,49.10 -3 mol g -1 . Sedangkan hasil perhitungan data kapasitas adsorpsi maksimum ion logam  tembaga dan  kromium  oleh  adsorben  A 2 sebesar 2,49.10 -3 mol g -1 dan 1,63.10 -3 mol g -1 .
Dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  perhitungan kapasitas  adsorpsi  maksimum  tembaga  dan  kromium oleh  adsorben  A 2 lebih  besar dibandingkan adsorben  A 1 . Hal  ini  dikarenakan  adsorben  A 2 memiliki  gugus  yang bermuatan  negatif  lebih  banyak  sehingga  logam  yang bermuatan  positif  dapat  berinteraksi  dengan  adsorben baik secara fisis maupun kimia.
Oscik [13] menyatakan bahwa jenis interaksi antara logam  dan  adsorben  dapat  dilakukan  dengan menghitung energi adsorpsi berdasarkan rumus :
E ads = - ∆G o ads = RT ln K
K adalah tetapan kesetimbangan adsorpsi yang diperoleh dari persamaan Langmuir dan energi total adsorpsi sama dengan  energi  bebas  Gibbs.  Dari  perhitungan  energi adsorpsi diperoleh data yg ditunjukan pada tabel 2.

## Tabel 2: Energi Adsorpsi Ion Logam Tembaga dan
Kromium oleh Adsorben A 1 dan A 2 Adsorben /Ion logam Konstanta kesetimbangan adsorpsi (K) Energi Adsorpsi (kJ mol -1 ) A 1 Cu 43874,85 26,66 Cr 19120,45 24,59 A 2 Cu 31771,44 25,85 Cr 14537,84 23,90
Tabel 2 menunjukan bahwa adsorpsi campuran ion logam  tembaga  dan  kromium,  baik  oleh  adsorben  A 1 maupun A 2 dikategorikan sebagai adsorpsi secara kimia (kemisorpsi)  yang  melibatkan  ikatan  langsung  antara adsorbat  dengan  gugus  aktif  adsorben.  Adsorpsi  kimia (kemisorpsi)  terjadi  apabila  energi  adsorpsi  lebih  dari 20,92 kJ mol -1 [14]. Akan tetapi untuk adsorpsi ion logam tembaga dan kromium kemungkinan terjadi tidak hanya
secara  kimia  saja  tetapi  juga  secara  fisik,  hanya  saja interaksi  kimia  lebih  dominan  dibandingkan  interaksi secara fisik. Hal ini dimungkinkan karena selain adsorpsi secara  kimia  terdapat  juga  kontribusi  adsorpsi  secara fisik,  sebab  pada  kenyataannya  hampir  tidak  semua adsorpsi hanya mengikuti satu jalur mekanisme saja [15].
Setelah dilakukan penyerapan oleh adsorben A 2 dan dikarakterisasi dengan menggunakan spektroskopi FTIR. Berdasarkan hasil spektra adsorben setelah mengadsorpsi  campuran  ion  logam  tembaga  dan kromium  terjadi  penambahan  gugus  yang  berasal  dari logam yang diserap. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pergeseran bilangan gelombang pada gugus spektra FTIR adsorben  A 2 setelah  adsorpsi  yaitu  pada  570  cm -1 menunjukan  serapan  Cu-O  [16],  pada  bilangan gelombang 439 cm -1 menunjukan serapan Cu-N [17] dan pada 354 cm -1 menunjukan serapan Cr-O.
Berikut hasil FTIR adsorben A 2 setelah mengadsorpsi campuran ion logam tembaga dan kromium dapat dilihat pada gambar 9.
Gambar 9. Spektra FTIR Adsorben A 2 setelah mengadsorpsi campuran ion logam tembaga dan kromium

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  adsorben  A 2 dapat  digunakan  sebagai  adsorben dalam  penyerapan  ion  logam.  Hasil  karakterisasi  FTIR menunjukkan  adanya  penambahan  gugus  OH  pada adsorben  (A 2 ),  sedangkan  dengan  BET  menunjukkan adsorben A 2 mengalami penurunan luas permukaan dan total volume pori sebesar 39,83% dan 21,89%, sedangkan rata-rata  ukuran  pori  mengalami  kenaikan  sebesar 29,54%.  Kemampuan  adsorben  A 1 maupun  A 2 terhadap penyerapan campuran ion logam tembaga dan kromium waktu  kontak  terbaik  adalah  120  dan  90  menit  dengan konsentrasi  terbaik  (1:1)  sama  yaitu  30  ppm.  Kapasitas adsorpsi maksimum oleh adsorben A 1 maupun A 2 untuk ion logam tembaga sebesar 2,02.10 -3 mol g -1 dan 2,49.10 - 3 mol g -1 , sedangkan untuk ion logam kromium sebesar 1,49.10 -3 mol g -1 dan 1,63.10 -3 mol g -1 .

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Corie  Indria  Prasasti,  J  Mukono,  Sudarmaji Sudarmaji,  Toksikologi  Logam  Berat  B3  dan
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 18 (1) (2015) : 18 – 23
Dampaknya  terhadap  Kesehatan, Jurnal  Kesehatan Lingkungan Unair, 2, 2, (2006)
[2]  R  Ramya,  P  Sankar,  S  Anbalagan,  PN  Sudha, Adsorption  of  Cu  (II)  and  Ni  (II)  ions  from  metal solution  using  crosslinked  chitosan-g-acrylonitrile copolymer, International  journal  of  environmental sciences, 1, 6, (2011) 1323
[3]  Shamik Chowdhury, Papita Das Saha, Biosorption of methylene  blue  from  aqueous  solutions  by  a  waste biomaterial: hen feathers, Applied Water Science, 2,
3, (2012) 209-219 http://dx.doi.org/10.1007/s13201- 012-0039-0
[4]  R. Leyva-Ramos, L. E. Landin-Rodriguez, S. Leyva- Ramos,  N.  A.  Medellin-Castillo,  Modification  of corncob  with  citric  acid  to  enhance  its  capacity  for adsorbing  cadmium(II)  from  water  solution, Chemical  Engineering  Journal,  180,  (2012)  113-120 http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2011.11.021
[5]  Klaus  J  Lorenz,  Karel  Kulp,  Handbook  of  cereal science  and  technology,  Marcel  Dekker,  New  York, 1991.
[6]  N  Elfia,  W  Suciati,  M  Nugroho,  Pengaruh Penggunaan  Tepung  Bulu  dan  Papain  dalam  Pakan Ayam  Broiller, Laporan  Penelitian,  Jurusan  Ilmu Ternak Universitas Brawijaya, Malang, (2002)
[7]  Ismael Alejandro Aguayo-Villarreal, Adrián Bonilla- Petriciolet, Virginia Hernández-Montoya, Miguel A. Montes-Morán,  Hilda  E.  Reynel-Avila,  Batch  and column  studies  of  Zn2+  removal  from  aqueous solution  using  chicken  feathers  as  sorbents, Chemical  Engineering  Journal,  167,  1,  (2011)  67-76 http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2010.11.107
[8]  Robert  Milton  Silverstein,  G.  Clayton  Bassler, Terence  C.  Morrill,  Spectrometric  Identification  of Organic Compounds, 4 ed., Wiley, 1981.
[9]  Hardjono Sastrohamidjojo, Spektroskopi, Yogyakarta: Liberty, (1991)
[10] Paul  N  Cheremisinoff,  Fred  Ellerbusch,  Carbon adsorption handbook, Ann Arbor Science Publishers, 1978.
[11]  SM Khopkar, Analitik, Konsep Dasar Kimia, UI Press, Jakarta, 1990.
[12] PW Atkins, Kimia Fisika jilid II. Kartohadiprodjo II, penerjemah; Rohhadyan T, editor, in, Oxford: Oxford University  Press.  Terjemahan  dari:  Physical Chemistry, 1999.
[13] Oscik,  Adsorption,  First  Edition  ed.,  Ellis  Horwood Limited, England, 1982.
[14] AW  Adamson,  Physical  chemistry  of  surfaces,  John willey and sons Inc, New York, (1990)
[15] dyah  Purwaningsih,  Interaksi  Cr  (III)  dan  Cr  (VI) dengan gugus etilendiamin yang terimobilisasi pada silika  melalui  proses  Sol-Gel,  Departemen  Kimia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
[16] Kazuo  Nakamoto,  Infrared  and  Raman  Spectra  of Inorganic  and  Coordination  Compound,  Third Edition ed., John Wiley and Sons Inc, New York, 1978.
[17] Enrique  J  Baran,  Structural  data  and  vibrational spectra  of  the  copper  (II)  complex  of  L- selenomethionine, Zeitschrift für Naturforschung B, 60, 6, (2005) 663-666
http://dx.doi.org/10.1515/znb-2005-0609